ISSN: 1410-8917 Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 13 (1) (2010) : 25 – 29

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi
Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Sintesis Porous Carbon dari Sukrosa Menggunakan Silica Template pada Temperatur Kamar
Lia Puspita Dewi a , Taslimah a* , Choiril Azmiyawati a
a Inorganic Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang 50275
* Corresponding author: taslimah@live.undip.ac.id Art ic le   Info Ab s t rac t
Keywords: Porous carbon, silica template, sugar (sucrose), bleaching agent, sugar destruction, porosity increase
In  this  research,  porous  carbon  material  has  been  synthesized  using  sugar  (sucrose)  as  raw material by adding sodium silicate as source of silica template. The porous carbon synthetis was carried out at room temperature and without activation. The aim of this research was to obtain porous carbon material with simple method, determining porous carbon porosity and knowing its adsorptivity ability to dye in bleaching process of crude palm oil (CPO). Porous carbon was made  by  adding  sodium  silicate  into  a  solution  of  sugar  (sucrose),  which  then  added  by concentrated sulfuric  acid, followed by  homogeneous stirring.  After the mixture was cooled, then  1%  HF  was  added,  washed  to  neutral  and  heated  at  120  °  C.  for  2  hours.  The  resulting product  was  then  characterized  using  FTIR  spectrofotometer,  X-Ray  diffraction  and  surface area  analyzer.  Furthermore,  the  resulting  porous  carbon  was  tested  as  a  bleaching  agent  on crude  palm  oil  (CPO).  It  was  concluded  that  the  porous  carbon  formed  was  similar  to  the activated carbon, while the addition of silica templates could increase porous carbon porosity. Porous carbon with a sucrose and sodium silicate ratio of 20:15 has a specific surface area of 155.90 m 2 /g and an average pore radius of 1.4019 Ǻ . Synthetic porous carbon can be used as a crude palm oil (CPO) palate agent, however its leaching ability was still relatively low.

## Ab s t rak
Kata kunci: porous carbon, silica template , gula (sukrosa), bleaching agent , destruksi gula, peningkatan porositas
Pada penelitian ini telah dibuat material porous carbon menggunakan bahan baku gula (sukrosa) dengan  menambahkan  natrium  silikat  sebagai  sumber silica  template .  Sintetis porous  carbon dilakukan  pada  temperatur  kamar  dan  tanpa  aktivasi.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk memperoleh material porous carbon dengan metode sederhana, menentukan porositas porous carbon yang dihasilkan dan mengetahui kemampuan adsorptivitasnya terhadap zat warna pada proses bleaching minyak  kelapa  sawit  kasar  (CPO). Porous  carbon dibuat  dengan  cara menambahkan  natrium  silikat ke  dalam  larutan  gula  (sukrosa)  yang  selanjutnya  dilakukan penambahan asam sulfat pekat dan  pengadukan  hingga homogen. Setelah campuran dingin, kemudian ditambahkan HF 1%, dicuci hingga netral dan dipanaskan pada suhu 120°C selama 2 jam. Produk yang dihasilkan kemudian dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR, X-Ray diffraction dan surface area analyzer . Selanjutnya porous carbon yang dihasilkan dicobakan sebagai agen pemucat ( bleaching agent ) pada minyak kelapa sawit mentah (CPO). Disimpulkan bahwa porous  carbon yang  terbentuk  memiliki  kemiripan  dengan  karbon  aktif,  sedangkan penambahan silica  template dapat  meningkatkan  porositas porous  carbon yang  dihasilkan. Porous  carbon dengan  rasio  sukrosa  dan  natrium  silikat  sebanyak  20:15  memiliki  luas permukaan spesifik sebesar 155,90 m 2 /g dan jari-jari pori  rata-rata sebesar 1,4019 Ǻ . Porous carbon hasil sintetis dapat digunakan sebagai agen pemucat minyak kelapa sawit mentah (CPO), namun kemampuan pemucatannya masih relatif rendah.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 13 (1) (2010) : 25 – 29 26

## 1. Pendahuluan
Porous carbon merupakan suatu material serbaguna karena  mempunyai  luas  permukaan  yang  besar  dan mempunyai  banyak  kegunaan  diantaranya  dapat diaplikasikan  sebagai  filter,  membran,  adsorben, elektroda, supercapasitors , column  packing , hydrogen storage , catalyst dan catalyst support . Porous carbon dapat disintesis  menggunakan  beberapa  metode  diantaranya dengan menggunakan sistem polimerisasi resorsenol/formaldehida  (RF)  dari  larutan  yang mengandung  resorsenol,  formaldehida  dan  surfaktan menggunakan temperatur yang tinggi diatas 900°C.
Dietz  dan  Recla  [1]  telah  melakukan  sintesis porous carbon dengan  menggunakan  sukrosa.  Proses  sintesis yang  dilakukan  dengan  cara  melarutkan  sukrosa  ke dalam  air,  kemudian  ditambahkan  asam  sulfat  dan komponen kationik seperti ammonium sulfat ((NH 4 ) 2 SO 4 ), Cetiltrimethylammonium  bromide (CTAB), Triethylamine hydrocloride , Cesium  sulfate , dan  lain-lain. Campuran tersebut diinjeksikan ke dalam furnace dengan temperatur 100-200°C yang akan menghasilkan padatan hitam, kemudian dilanjutkan dengan aktivasi menggunakan temperatur 800-1.000°C dengan mengalirkan  gas  nitrogen  dengan  laju  alir tertentu.  Lee dkk. [2] juga melakukan penelitian tentang porous carbon yang disintetis menggunakan silika gel dan porous glass sebagai template dengan  cara  mempolimerisasikan campuran phenol  hexamine dan  silika  gel  yang  diikuti dengan  proses  pirolisis  dalam  atmosfer  berisi  gas nitrogen  di  bawah  1000°C,  yang  kemudian  dipanaskan pada  suhu  2000°C.  Umumnya porous  carbon yang dihasilkan  berbentuk  sperik  dengan  ukuran  3 – 10  μm dan  luas  permukaan  sekitar  150  m 2 g -1 .  Di  samping  itu, peneliti  lain  seperti  Kyotani  [3]  membuat porous carbon dari  nano  komposit polyfurfuryl  alcohol /silika  gel  yang diproduksi  melalui  proses  sol  gel.  Pertama-tama  silika sol  disiapkan  dengan  mengaduk  campuran  TEOS,  etil alkohol, akuabides, dan HCl pada suhu 80°C selama 3 jam dan selanjutnya dipanaskan pada suhu diatas 120°C pada saat  gelasi  dan  polimerisasi polyfurfuryl  alcohol terjadi. Karbonisasi  tersebut  dilakukan  dalam  film  pada  suhu 800°C.  Dari  penelitian  ini  dihasilkan porous  carbon dengan ukuran pori + 2 nm pada rasio HCl/TEOS rendah dan  semakin  meningkat  dengan  kenaikan  rasio HCl/TEOS.  Akan  tetapi,  masing-masing  proses  yang digunakan  untuk  mensintesis porous  carbon diatas  juga masih dirasakan cukup mahal dan cukup lama, sehingga metode-metode tersebut dirasakan kurang efektif untuk menghasilkan porous carbon dalam skala besar.
Pada penelitian ini, dilakukan sintesis porous carbon yang mengacu pada penelitian-penelitian diatas dengan menggunakan prekursor gula  (sukrosa) sebagai sumber karbon,  asam  sulfat  sebagai  senyawa  pendehidrasi (pengkarbonasi),  dan  natrium  silikat  sebagai  sumber silica template . Sintetis dilakukan dengan mencampurkan gula  (sukrosa)  dan  natrium  silikat  dalam  perbandingan variasi  komposisi  tertentu  pada  suhu  kamar  melalui metode  sol-gel.  Selanjutnya  dilakukan  pengambilan silica template dengan melarutkan padatan karbon/silika ke dalam HF 1%.
Porous carbon yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai  agen  pemucat  ( bleaching  agent ) minyak  kelapa sawit kasar (CPO), karena biasanya warna minyak kelapa sawit  yang  dihasilkan  dari  pengepresan  masih  keruh dengan  warna  oranye  kemerahan  yang  berasal  dari campuran  klorofil  dan  karoten.  Minyak  kelapa  sawit merupakan  salah  satu  minyak  yang  sulit  dipucatkan karena mengandung pigmen karoten yang cukup tinggi. Warna  pada  minyak  kelapa  sawit  merupakan  salah satu faktor  yang  mendapat  perhatian  khusus  produsen, karena minyak kelapa sawit mengandung warna-warna yang  tidak  disukai  oleh  konsumen  [4]. Bleaching pada minyak biasanya dilakukan dengan menggunakan tanah lempung  ( bleaching  clay )  atau  karbon  aktif  ( bleaching carbon ).  Penggunaan  karbon  sebagai bleaching  agent didasarkan pada banyaknya pori-pori pada karbon aktif yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengadsorpsi  zat-zat warna  yang  terdapat  dalam  minyak  kelapa  sawit  [5]. Karbon aktif merupakan salah satu material yang dapat dikategorikan sebagai porous carbon [6]. Akan tetapi pada pembuatan  karbon  aktif  ini  proses  karbonasi  maupun aktivasi  memerlukan  energi  yang  tinggi  dengan pemanasan pada suhu tinggi 350-900°C dan waktu yang cukup lama (+2-3 jam) [7].

## 2. Metodologi Penelitian

## Alat dan bahan
Bahan yang digunakan antara lain: sukrosa, natrium silikat (Na 2 SiO 3 ), asam sulfat (H 2 SO 4 ) 98%, asam florida (HF)  1  %,  aquades,  dan  minyak  kelapa  sawit  kasar Sedangkan peralatan yang digunakan meliputi: magnetic stirer-hot  plate ,  corong buchner ,  kertas  saring,  neraca analitik, botol  fial, aluminium  foil, alat-alat  gelas, BET NOVA  1000,  spektrofotometer  FT-IR  Shimadzu, X-Ray difraction .
Sintesis Porous Carbon dengan Penambahan Natrium Silikat.
20  gram  gula  dilarutkan  dengan  10  ml  aquades kemudian masing-masing ditambahkan dengan natrium silikat dengan variasi 0 gram (C 1 ), 10 gram (C 2 ), 15 gram (C 3 ),  20  gram  (C 4 ),  25  gram  (C 5 )  dan  30  gram  (C 6 ). Kemudian  larutan  campuran  tersebut  di  aduk  sampai tercapai  campuran  yang  homogen.  Setelah  itu ditambahkan  10  mL  asam  sulfat  98%  sedikit-sedikit sambil sesekali diaduk sampai didapatkan gel yang agak padat.  Hasilnya  kemudian  dikeringkan  dan  hasil  dari campuran  gula  dan  natrium  silikat  ditambahkan  25  ml larutan  HF  1%  dan  di  stirer  kembali  selama  10  menit. Kemudian disaring dan lakukan pencucian menggunakan  aquades  hingga  mendekati  netral.  Hasil pencucian  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  sekitar 120°C  selama  2  jam.  Setelah  itu  didinginkan  di  dalam desikator kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer FTIR, BET dan X-Ray difraction .
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 13 (1) (2010) : 25 – 29
Pengujian Porous Carbo n sebagai Bleaching Agent Minyak Kelapa Sawit Kasar.

## Penentuan temperatur
2,5 % adsorben dipanaskan bersama 10 mL minyak kelapa sawit masing-masing pada temperatur 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 dan 150°C selama 10 menit.
Penentuan porous carbon yang sesuai untuk adsorben pada proses pemucatan minyak kelapa sawit
10  mL  minyak  kelapa  sawit  ditambah  masing- masing porous carbon (C 1 , C 2 , C 3 , C 4 , C 5 , dan C 6 ) kemudian dipanaskan pada temperatur 130°C selama 10 menit.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Sintetis dan Karakterisasi Porous Carbon dengan menggunakan Silica Template
Dalam  penelitian  ini,  proses  pembuatan porous carbon tidak  menggunakan  temperatur  karbonisasi prekursor yang tinggi serta tidak menggunakan aktivasi kimia ataupun fisika, melainkan menggunakan template (cetakan) yang bertujuan untuk meningkatkan porositas karbon.  Proses  pembuatan porous  carbon dilakukan dengan menggunakan prekursor dari bahan karbohidrat berupa  gula  (sukrosa),  natrium  silikat  sebagai  sumber silica  template ,  serta  asam  sulfat  sebagai  senyawa pendehidrasi  sukrosa  serta  sebagai  senyawa  yang mengubah  larutan  natrium  silikat  menjadi  silika  gel ( silica template ).
Dehidrasi  yang  terjadi  pada  sukrosa  akan mengakibatkan  terputusnya  ikatan  karbon  yang kemudian akan menghasilkan gel padat berwarna hitam. Pada saat yang hampir bersamaan, natrium silikat yang bereaksi  dengan  asam  sulfat  akan  menjadi  silika  gel. Silika gel yang terbentuk akan berperan sebagai template sehingga  memberikan  kontribusi  dalam  peningkatan porositas dari porous carbon .
Porous carbon yang diperoleh kemudian dikarakterisasi  menggunakan  spektrofotometer  FTIR dan difraksi sinar-X (XRD) seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 1 Spekta FTIR porous carbon tanpa penambahan natrium silikat (C 1 ) dan porous carbon dengan penambahan natrium silikat (C 3 )
Gambar IV.3 Hasil XRD porous carbon tanpa penambahan natrium silikat (C 1 ) dan porous carbon dengan penambahan natrium silikat (C 3 )
Berdasarkan  analisis  spektra  IR  sampel porous carbon diatas  sampel porous  carbon mengandung  gugus fungsi antara lain:  gugus fungsi C=C yang diidentifikasi bilangan  gelombang  1620,21  untuk  sampel  C 1 dan  pada bilangan gelombang 1627,92 cm -1 pada sampel C 3 ; gugus fungsi C=O yang diidentifikasi pada bilangan gelombang 1705,  07  cm -1 ;  gugus  OH  yaitu  masing-masing  pada bilangan  gelombang  3410,15  cm -1 pada  sampel  C 1 dan pada bilangan gelombang 3425,58 cm -1 pada sampel C3; dan  gugus  COOH  yang  ditandai  dengan  adanya  serapan dari  uluran  OH  yang  melebar  pada  bilangan  gelombang 2931,80  cm -1 .  Pita  serapan  pada  bilangan  gelombang tersebut  sama  pada  kedua  sampel porous  carbon ,  tetapi secara lengkap serapan dapat dilihat pada sampel porous carbon C 1 . Hal ini dikarenakan pada sampel porous carbon C 3 sebagian serapan tersebut tertutupi oleh serapan yang diduga berasal dari silika gel dengan ditandai adanya pita serapan  siloksan  (Si-O-Si)  pada  bilangan  gelombang 1087,85 cm -1 .
Adanya  serapan  OH  yang  diperkirakan  berasal  dari asam karboksilat tersebut diperkuat dengan adanya pita serapan  uluran  C-O  pada  bilangan  gelombang  1203,58 cm -1 ,  pita  serapan  tekukan  O-H  pada  bilangan gelombang  1381,03  cm -1 dan  Pita  serapan  lemah  dari tekukan  O-H  (dimer)  pada  bilangan  gelombang  964,41 cm -1 . Hal  ini  sesuai  dengan  literatur  yang  menyebutkan bahwa serapan asam karboksilat yang terdiri dari uluran OH, C=O, C-O, tekukan OH dan tekukan OH yang berasal dari  dimernya  dapat  diidentifikasi  pada  bilangan gelombang berturut-turut yaitu 2860-3300; 1700-1725; 1210-1330;  1300-1440;  ~925  cm -1 [8].  Dengan  didukung oleh  hasil  analisis  sifraktometer  sinar-X  menunjukkan bahwa  sampel porous  carbon memiliki  struktur  bersifat amorf  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  sampel porous carbon hasil  sintetis  yang  diperoleh  memiliki  susunan yang mirip dengan karbon aktif.
Selain menggunakan dua pengukuran diatas, porous carbon hasil  sintetis  juga  dikarakterisasi  menggunakan surface area  analyzer yang memiliki prinsip berdasarkan teori Braunaneur-Emmet-Teller (BET). Hasil pengukuran dengan surface area analyzer disajikan pada tabel 1.
Dari pengukuran tersebut didapatkan bahwa porous carbon dengan  penambahan  natrium  silikat  memiliki
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 13 (1) (2010) : 25 – 29
porositas lebih  tinggi daripada porous carbon yang tidak ditambahkan  dengan  natrium  silikat.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  natrium  silikat sebagai  sumber silica  template dapat  meningkatkan porositas dari porous carbon hasil sintetis.
Tabel 1. Perbandingan Porositas dari porous carbon C 1 dan C 3 C 1 C 3 Jari-jari pori ( Ǻ ) Volum pori (cc/g) Luas pori (m 2 /g) Jari-jari pori ( Ǻ ) Volum pori (cc/g) Luas pori (m 2 /g) 20,32 5,74.10 -5 5,65.10 -2 21,08 8,29.10 -3 7,87 18,86 3,79.10 -5 4,02.10 -2 19,52 1,13.10 -3 11,5 17,54 6,23.10 -5 7,11.10 -2 18,06 8,07.10 -3 8,93 16,34 2,78.10 -5 3,41.10 -2 16,84 8,45.10 -3 10,0 15,26 1,74.10 -5 2,27.10 -2 15,69 8,22.10 -3 10,5 14,25 9,76.10 -6 1,37.10 -2 14,62 8,18.10 -3 11,2 13,30 1,17.10 -5 1,76.10 -2 13,62 8,16.10 -3 12,0 12,39 8,33.10 -6 1,34.10 -2 12,67 8,20.10 -3 12,9 11,49 8,58.10 -6 1,49.10 -2 11,75 8,47.10 -3 14,4 10,84 9,10.10 -3 16,8 10,02 7,66.10 -3 15,3 9,18 1,16.10 -3 25,2 8,27 1,25.10 -3 30,1 7,19 2,36.10 -3 65,6 Volum pori total = 0,3478 cc/g Volum pori total = 70,7455 cc/g Jari-jari pori rata-rata = 14,033 Ǻ Jari-jari pori rata-rata = 14,019 Ǻ Luas permukaan spesifik = 0,77 m 2 /g Luas permukaan spesifik = 155,90 m 2 /g
Pengujian Porous Carbon Sebagai Bleaching Agent pada Pemucatan ( Bleaching) Minyak Kelapa Sawit Kasar (CPO)
Pengujian porous  carbon hasil  sintesis  tersebut sebagai bleaching  agent pada  dasarnya  bertujuan  untuk mengetahui  kemampuan porous  carbon yang  dihasilkan dalam  mengadsorpsi  zat  warna  dalam  minyak  kasar terutama  yang  disebabkan  oleh  adanya  kandungan karoten yang tinggi.
Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa penggunaan porous  carbon dengan  berbagai  variasi  jumlah template yang  ditambahkan  menghasilkan  tingkat  pemucatan minyak  kelapa  sawit  yang  berlainan.  Hasil  pengamatan secara visual dari pemucatan minyak kelapa sawit kasar menggunakan porous  carbon hasil  sintetis  ditunjukkan pada Gambar IV.5 dan sebagai perbandingan disertakan pula  gambar  minyak  kelapa  sawit  sebelum  proses pemucatan yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.
a.
b.
Gambar 2 (a) Minyak kelapa sawit kasar (CPO); (b) Hasil proses bleaching menggunakan porous carbon dengan variasi jumlah silica template (dari kiri ke kanan (C 1 , C 2 , C 3 , C 4 , C 5 , dan C 6 )
Dari hasil bleaching yang diperlihatkan pada gambar tersebut  diketahui  bahwa porous  carbon dengan  rasio sukrosa  :  natrium  silikat  sebesar  20  :  15  (sampel  C 3 ) mempunyai  kemampuan  adsorpsi  yang  paling baik  jika dibandingkan  dengan porous  carbon lainnya  namun intensitas warna yang dihasilkan masih cukup tinggi jika dibandingkan  dengan  intensitas  warna  minyak  kelapa sawit  yang  ada  dipasaran.  Hal  ini  diakibatkan  oleh kondisi  minyak  yang  belum  menjalani pre-treatment sebelum  dilakukannya  proses  pemucatan  sehingga mengakibatkan  proses  pemucatan  minyak  kelapa  sawit ini  menjadi  lebih  sulit.  Selain  itu  juga  dikarenakan  oleh ukuran molekul zat warna yang lebih besar dari sebagian besar pori-pori yang ada dalam porous carbon C 3 . Sampel porous carbon C 3 memiliki range ukuran pori dari 7-21 Ǻ (atau  0,7-2,1  nm)  dimana  daerah  ukuran  ini  termasuk dalam  ukuran  mikropori  (ukuran  pori  <  2  nm).  Ukuran tersebut  biasanya  cocok  untuk  mengadsorpsi  molekul- molekul  yang  kecil  contohnya  gas  atau  untuk  aplikasi lainnya  seperti  untuk hydrogen  energy  storage [3]  yang dapat diterapkan pada fuel cell. Sedangkan untuk molekul yang  lebih  besar  seperti  halnya  zat  warna  pada  minyak kelapa  sawit  kasar  dibutuhkan  ukuran  pori-pori  yang berkisar  antara  2-50  nm  (mesopori),  sehingga  karena sebagian pori-pori porous carbon hasil sintetis memiliki ukuran  yang  kecil, zat  warna  pada  minyak  kelapa sawit yang teradsorpsi juga kecil. Dengan demikian diperlukan adanya  penelitian  lebih  lanjut  dalam  hal  pengontrolan pori-pori porous  carbon sehingga  didapatkan porous carbon dengan  ukuran  pori-pori  yang  sesuai  dengan aplikasinya sebagai bleaching agent minyak kelapa sawit kasar.

## 4. Kesimpulan
Porous  carbon hasil  sintetis  memiliki  kemiripan dengan  karbon  aktif.  Penambahan  natrium  silikat meningkatkan  porositas  produk. Porous  carbon dengan
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 13 (1) (2010) : 25 – 29
rasio  sukrosa  :  natrium  silikat  sebesar  20  :  15  memiliki luas  permukaan  spesifik  sebesar  155,90  m 2 /g,  jari-jari pori  rata-rata  sebesar  14,019 Ǻ dan  volum  pori  total 70,7455  cc/g. Porous  carbon hasil  sintetis  dapat digunakan  sebagai  agen  pemucat  untuk  minyak  kelapa sawit kasar (CPO), namun kemampuannya masih rendah.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  S.  Dietz,  D.  Recla,  Porous  carbons  from carbohydrates, in, Google Patents, 2009.
[2]  Jinwoo Lee, Jaeyun Kim, Taeghwan Hyeon, Synthesis of new nanostructured carbon materials using silica nanostructured  templates  by  Korean  research groups, International Journal of Nanotechnology, 3, 2-3, (2006) 253-279
http://dx.doi.org/10.1504/ijnt.2006.009583
[3]  Takashi  Kyotani, Porous  Carbon ,  in:    Carbon Alloys:  Novel  Concepts  to  Develop  Carbon  Science and Technology, Elsevier Science, 2003.
[4]  Nurhida  Pasaribu,  Minyak  Buah  Kelapa  Sawit,  in: USU Repository, Jurusan Kimia Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004.
[5]  S. Ketaren, Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan,  in,  Universitas  Indonesia  Press,  Jakarta, 1986.
[6]  Satish M. Manocha, Porous carbons, Sadhana, 28, 1, (2003) 335-348
[7]  James  E.  Brady,  Kimia  Universitas  :  Asas  dan Struktur, 5 ed., Erlangga, Jakarta, 1994.
[8]  Robert  Milton  Silverstein,  G.  Clayton  Bassler, Terence  C.  Morrill,  Spectrometric  Identification  of Organic Compounds, 4 ed., Wiley, 1981.